1898. No. 7. UBER DAS METEOREISEN VON MORRADAL ETC. 9 
Begrenzungsflächen lassen deutlich eine sehr dünne, oberflächlich nur 
schwach oxydirte Brandrinde erkennen, so dass eine Veränderung der 
Gestalt und Oberflache durch Abblatterung von Rost nicht stattge- 
funden hat. 
Das Nickeleisen wird leicht von verdiinnter Salpetersaure angegriffen, 
und es empfiehlt sich, zur Untersuchung des Gefiiges nur schwach zu 
aetzen; dabei lässt sich das Fehlen einer Veranderungszone feststellen. 
Zunächst treten die Einlagerungen deutlicher hervor, welche ausnahmslos 
von geringen Dimensionen sind, so dass eine Lange von 5 und eine 
Breite von 11/2 mm nicht iiberschritten wird. Die kleinen, welche sich 
oft erst unter dem Mikroskop deutlich erkennen lassen, sind von rund- 
licher, die grösseren von langgestreckter Form und stets unregelmässig 
begrenzt. Auf der 20 qcm grossen Schnittfläche sieht man etwa 50 
solcher Einschlüsse; sie liegen zwar an einigen Stellen gruppenweise 
beisammen, aber «dicht gedrängt», wie Drezina angibt, erscheinen sie 
auf den mir vorliegenden Platten nicht. Einige bestehen aus Schreibersit 
oder aus Troilit allein, die meisten ats mannigfachen Verwachsungen 
und Durchwachsungen beider Mineralien (vgl. Tf. III. Fig. 2); nicht 
selten bildet Troilit den Kern, Schreibersit eine geschlossene Randzone. 
Vor dem Aetzen lassen sie sich nicht mit Sicherheit unterscheiden; 
nach demselben erscheint der Troilit matt und dunkel, wahrscheinlich 
durch eine schwache sich bildende Haut von amorphem Schwefeleisen, 
wåhrend der Schreibersit stirkeren Glanz, lichte Farbe und in Folge der 
Sprödigkeit eine unebene Oberflåche zeigt. Zuweilen beobachtet man 
Verwachsung mit kleinen Partien von bläulichschwarzem metallischen 
Glanz, welche ich für Daubreelith halte; doch ist eine sichere Bestim- 
mung bei den geringfügigen Dimensionen nicht möglich. Ein Theil 
dieser Einschlüsse wird von einer 0.05 bis 0.23 mm breiten, nach Innen 
und Aussen recht scharf begrenzten Zone umgeben; bei starker Ver- 
grösserung erweist sie sich zusammengesetzt aus bis zu 0.1 mm grossen 
Körnern, die ihrerseits durch winzige reflectirende Pünktchen fein ge- 
tüpfelt erscheinen. Ich glaube, dass eine Zone von Nickeleisen vorliegt, 
welches in der unmittelbaren Nähe der ältesten Krystallisationsproducte 
eine gröbere Structur angenommen hat, als die Hauptmasse des Nickel- 
eisen. 
Letztere sieht bei der Betrachtung mit unbewaffnetem Auge oder 
unter der Lupe ausserordentlich homogen aus. Bei schwachem Aetzen 
nimmt sie einen eigenthümlichen, in hohem Grade charakteristischen 
Glanz an, als sei sie mit einer dünnen Firnisschicht überzogen; ähnlichen 
Glanz habe ich bisher nur noch an Smithland beobachtet. Ein Aufbau 
